COLONEL AZÉMA. MINKHAIS DE FER ET SCOHIES 125 



minerai séparés par des lits argileux friables. Les bancs supé- 

 rieurs sont des minerais compacts sans phosphore et les infé- 

 rieurs des minerais fragmentaires phosphores. (1) 



Les analyses du minerai de la couche supérieure ont donné : 



Fer 51.22; manganèse 0.55; silice 8.33; alumine 3.10; 

 phosphore 0.02. 



M. Davy a trouvé au centre de quelques blocs du fer car- 

 bonate 'qui a donné comme analyse : fer 46,39 ; silice 0,94 ; 

 phosphore 0,004 et après grillage : fer 66,27 ; perte 30,00. 



Les analyses du minerai de la couche inférieure ont donné : 



Fer'53,21 ; silice 7,02 ; phosphore 0,22. 



L'échantillon n^ 5 a été prélevé sur des haldes anciennes dis- 

 posées sur les bords de l'excavation et mises intentionnelle- 

 ment de côté à cause de leur faible teneur en fer. Quoi qu'il 

 en soit, l'échantillon provient des couches inférieures car il est 

 fortement phosphore (L08), se divise avec facilité en frag- 

 ments anguleux et présente sur les joints des irisations ver- 

 dâtres caractéristiques; il est, en outre, percé de cavités à 

 surface vernissée des types manganésifères. La teneur en fer 

 pur est de 21 o/q et en oxyde de manganèse de 2,3 %• 



En coupes minces, les plages sont composées de grains de 

 quartz réunis par un ciment de limonite présentant les mêmes 

 caractères que le minerai de Landevennec. Le quartz et le 

 ciment enchâssent des cristaux de Zircon de la forme typique 

 des granités démontrant par leur seule présence l'origine sédi- 

 mentaire du dépôt ferrugineux formé aux dépens de roches 

 élastiques. 



Il y a lieu de remarquer que certaines parties du minerai, 

 sinon le minerai tout entier, ont subi un travail secondaire 

 et intensif de silicification, car le quartz est moulé sur les cris- 

 taux de limonite et il renferme de petites lamelles de séricité 

 formées aux dépens de substances entraînées par la silice. 

 L'enrichissement du minerai en quartz est certaine. 



L'échantillon n» 6 a été recueilli à la forge de Paimpont sur 

 un tas de minerai ayant subi l'action du feu et provenant d'un 



(1) Bulletin de la Société de l'Industrie minière. — Les minerais de 

 fer de l'Anjou et du S.-E. de la Bretagne, Janvier 1911, p. 83. 



